DES ACIKRS AU NICKEL. 347 



J'ai opéré quelquefois aux basses températures, que 

 ron peut obtenir à l'aide de neige carbonique. Je suis 

 allé ainsi graduellement de à — 78°. Comme les alliages 

 qui devaient être étudiés dans ces conditions ne nécessi- 

 taient pas le refroidissement de tout l'appareil, l'alliage 

 seul était porté dans un verre contenant de l'alcool re- 

 froidi par son mélange avec la neige carbonique. 



Les températures étaient évaluées soit au moyen d'un 

 thermomètre à alcool soit par une résistance consistant 

 en un fil de platine très fin. Cette résistance avait déjà 

 servi à MM. C. Soret et E. Guye ' dans leur travail sur 

 la polarisation rolatoire du quartz, elle a été graduée au 

 moyen d'un thermomètre à air. 



Echantillons d'acier au nickel. 



Tous les aciers étudiés sont des alliages qui ont été 

 préparés dans les aciéries d'Imphy, de la Société Com- 

 mentry-Fourchambault. Ils m'ont été gracieusement 

 fournis par M. Ch.-Ed. Guillaume. Quelques alliages 

 m'ont été remis en blocs et ont été tréfilés à Genève, les 

 autres directement en fils. 



Outre les métaux principaux, ces aUiages contiennent 

 de petites quantités de substances employées dans la mé- 

 tallurgie des aciers, soit, carbone, silicium, manganèse,, 

 en tout environ un pour 100. 



Les fils dont j'ai fait usage avaient des diamètres com- 

 pris entre 0,4 et 1 mm. La section a été déterminée 

 avec le palmer d'abord, afin d'avoir approximativement 



* Ch. Soret et C.-E. Guj'e. Archives des se. phys. et nat.y 

 t. XXIX, 15 mars 1893. 



